408 



a. TAMMANN — RECHERCHES MÉTALLOGRAPHIQUES 



enfin l'eutectique c decristallitesde la combinaison 

 A''B'' et d'une autre espèce de cristaux, de composi- 

 tion m, dont nous avons encore à parler. 



D'ordinaire, les trois eutecliques se différencient 

 aisément par leur aspect, d'autant plus que les 

 espèces de cristaux formées en premier lieu présen- 

 tent habituellement des formes caractéristiques qui 

 les signalent au premier regard. Dès que la compo- 

 sition m est atteinte, l'alliage est constitué par des 

 polyèdres d^une e.spàce unique. D'après ce que nous 

 avons vu, nous devons nous attendre à l'apparition 

 d'un nouvel eutectique composé des cristaux m et 

 des cristaux du métal pur B. Mais l'expérience nous 

 montre que tous les alliages de composition inter- 

 médiaire enti^e la concentration m et le métal pur B 

 sont formés tous de polyèdres semblables entre eux. 

 Les cristaux de B admettent donc le métal A jusqu'à 

 la proportion ni et il se produit une série de cristaux 

 mixtes. La composition de chaque polyèdre cristal- 

 lin est la composition initiale de la matière fon- 

 due, où ils ont pris naissance, puisqu'ils sont tous 

 pareils entre eux. Ceci n'est exact, du reste, que si 

 la cristallisation s'est opérée assez lentement ou si 

 l'alliage a été znainlenu quelques heures à une tem- 

 pérature un peu inférieure à la température marquée 

 par la fin de la cristallisation. Dans ces conditions, 

 la diffusion fait disparaître les inégalités de com- 

 position des cristaux feuilletés. En représentant 

 graphiquement, comme dans la ligure i, les résul- 

 tats de l'examen microscopique, on se rend aisément 

 compte delà structure de toute la série des alliages. 

 Les ordonnées des droites tracées en pointillé sont 

 proportionnelles aux quantités des eutectiques; les 

 ordonnées des droites tracées en plein sont propor- 

 tionnelles aux quantités des cristaux du métal A 

 formés en premier lieu et de ses combinaisons. 



Dans l'intervalle de concentrations iiiB, les ordon- 

 nées de l'horizontale /«,B, représentent les quantités 

 des cristaux d'ujje espèce : l'alliage en son entier 

 est formé alors de cristaux mixtes pareils entre 

 eux. 



II 



Les résultats de l'étude microscopique ne sont en 

 toute rigueur valables que pour la température à 

 laquelle on a opéré. Car la structure des alliages 

 peut être profondément modifiée par une réaction 

 chimique entre deux espèces de cristaux intimement 

 mélangées ou parla séparation des cristaux mixtes 

 en deux variétés de cristaux de composition diffé- 

 rente. 



Ces phénomènes s'accomplissent dans les mé- 

 langes cristallins, h des températures déterminées, 

 avec une remarquable rapidité. Grâce à un refroi- 

 dissement très rapide (étonnomeiil), on peut fixer 

 l'état stable seulement à haute température dans 



les circonstances habituelles, si bien qu'on peu 

 étudier la structure correspondant à cet état, même 

 à la température ordinaire. 



Mais l'étiide microscopique est insufli-ante pour 

 caractériser complètement la structure d'un alliage. 

 Il faut, de plus, connaître toute son histoire pen- 

 dant sa cristallisation dans la masse fondue et 

 pendant le refroidissement subséquent. Le moyen 

 le plus simple pour connaître l'histoire de l'alliage 

 consiste à observer la température à des intervalles 

 de temps aussi courts que possible pendant le 

 refroidissement de l'alliage liquéfié. On trace la 

 courbe de refroidissement, dont les abscisses .sont 

 proportionnelles aux temps et les ordonnées aux 

 températures. 



La courbe 1 de la figure 2 représente l'allure la 

 plus fréquente des courbes de refroidissement. A la 

 température /, correspond un point anguleux : le re- 

 froidissement est 

 retardé par la sé- 

 paration des cris- 

 taux, d'une seule 

 espèce. En t^ se. 

 trouve un palier : 

 la température se 

 maintient inva- 

 riable pendant un 

 certain temps, 

 malgré la perte de 

 chaleur. La durée 

 de ce palier est, 

 pour les alliages 

 d'une même sé- 

 rie, proportionnelle à la quantité qui cristallise- 

 rait dans le creuset, à la température correspon- 

 dante, si l'on opérait sur toute la série de ces 

 alliages dans les mêmes conditions de refroidisse- 

 ment. Un semblable palier, sans être précédé d'un 

 point anguleux, s'observe seulement quand cristal- 

 lise un métal pur, une combinaison définie des 

 métaux ou un eutectique. La température de fusion 

 d'un eutectique est aussi nettement déterminée que 

 celle d'un métal pur ou d'une combinaison définie. 

 Pourtant, les paliers correspondant aux combinai- 

 sons définies et h leurs éléments ne se produisent 

 que pour certaines compositions exceptionnelles, 

 tandis que les paliers correspondant aux eutec- 

 tiques se retrouvent dans tous les alliages dont la 

 composition est comprise entre deux limites plus 

 ou moins écartées. 



Pendant la cristallisation des eutectiques, la 

 f-empérature reste invariable toujours, tandis qu'au 

 début de la cristallisation la température varie 

 (sauf pour les alliages exceptionnels cités). Cette 

 circonstance s'explique aisément. Pendant qu'il se 

 forme une seuJe espèce de cristaux, la composition 



. 2. ^ Courbes de refroJJJsseiiiei) l 

 des alliages fondus. 



